behandelt. Der Zyankaliumverbrauch war 0-40 kg p. f. Das Ergebnis 

 war folgendes: 



6. Halt des Amalgam. -Rückstandes 4-7 g Au 16-8 g Ag p. t 



7 Laugrückstandes 0-7 g Au 6-6 g Ag p. t 



Mithin sind extrahiert 4-0 g Au 10-2 g Ag p. t 



oder 85-2% des Goldes und 60-7% des Silbers. 



Das Gesamtausbringen berechnet sich zu; 



5. Halt des gerösteten Erzes 16-8 g Au 13-2 g Ag p. t 



7. ,, ,, Laugrückstandes 0-7 g Au 6-6 g Ag p. f 



Mithin >ind ausgebracht 16-1 g Au 6-6 g Ag p. t 



oder 95-9% des Goldes und 50-0% des Silbers. 



1000 g des gerösteten Erzes wurden mit warmem Wasser gewaschen, 

 mit 2-0 g Ätzkalk (2-0 kg p. t) versetzt und hierauf 5 Tage lang mit 0-30pro- 

 zentiger Zyankahumlösung behandelt. Der Zyankaliumverbrauch betrug 

 hier 1-6 kg p. t und das Ergebnis war folgendes: 



5. Halt des gerösteten Erzes 16-8 g Au 13-2 g Ag p. t 



8. ,, ,, Laugrückstandes l'O g Au 10-0 g Ag p. t 



Mithin sind extrahiert l.j-8 g Au 3-2 g .4g p. f 



oder 94-1% des Goldes und 2-l-2% des Silbers. 



600 g des gerösteten Erzes wurden mit Wasser angefeuchtet und 

 durch dasselbe in diesem Zustande Chlorgas geleitet. Das so gebildete 

 Chlorgold wurde hierauf mit heißem Wasser ausgewaschen und die Lösung 

 mit Schwefelwasserstoff gefällt. Man erhielt O-OlOlö g Au, entsprechend 

 16-9 g p. /. 



9. Der Laugerückstand enthielt 1-2 g Au 10-0 g Ag p. / 



5. Das geröstete Roherz 16-8 g Au 13-2 g Ag p. t 



Mithin sind extrahiert 15-6 g Au 3-2 g Ag p. t 



oder 92-9% des Goldes und 24-2% des Silbers. 



6000 g durch Sieb Nr. 40 zerkleinertes Roherz wurden mit Wasser 

 gewaschen behufs Entfernung der sauren Salze und sodann mit 6-0 g 

 Atzkalk (1-0 kg p. t) versetzt. Hierauf wurde mit 0-25prozentiger Zyan- 

 kahum-Lösung 9 Tage lang gelaugt und dabei ein Verbrauch von 0-60 kg 

 Zyankahum p. t Roherz konstatiert. Man erhielt folgendes Ergebnis: 



1. Halt des Roherzes 16-5 g Au 12-0 g Ag p. t 



10. „ ,, Laugrückstandes 5-3 g Au 5-7 g Ag p. t 



Mithin sind extrahiert 11-2 g Au 6-3 g Ag p. t 



oder 67-9% des Goldes und ■52-ö"l, des Silbers. 



Aus diesen Versuchen im kleinen ergibt sich, daß bei diesem Erze 

 durch Amalgamation mit nachfolgender Zyanbehandlung der Abgänge ein 



